Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i4.2364

## EFEK KOROSI BAJA TULANGAN TERHADAP KINERJA STRUKTUR TIPIKAL PERTOKOAN DI BANDA ACEH
Muhammad Habibie
Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia md_habibie@mhs.unsyiah.ac.id
Muttaqin Hasan
Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia muttaqin@unsyiah.ac.id
Syarizal Fonna
Jurusan Teknik Mesin dan Industri, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia syarizal.fonna@unsyiah.ac.id

## Abstrak
Korosi  umumnya merugikan materi dan mengakibatkan korban jiwa  apabila terjadi pada bangunan yang dijadikan sebagai pusat kegiatan manusia. Bangunan pertokoan Gampong Merduati merupakan salah satu bangunan  terdampak  korosi  akibat  air  tsunami  yang  terjadi  pada  2004  silam.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  pengaruh  korosi  baja  tulangan  terhadap  kinerja  struktur  bangunan  dengan  melakukan assessment lapangan. Mutu beton diuji menggunakan hammer test dan tingkat korosi digunakan potential mapping.  Struktur  bangunan  dibuat  dua  model  yaitu  model  kondisi  awal  dan  kondisi  eksisting  kemudian dihitung  strukturnya  dengan  software  SAP2000.  Metode  pembebanan  digunakan  metode  push  over kemudian dilakukan analisis apakah perlu dilakukan perkuatan struktur terhadap elemen beton bertulang. Hasil penelitian menunjukkan keseluruhan retak yang terjadi mempengaruhi kapasitas  struktur bangunan tetapi beban yang bekerja masih dalam batas izin kapasitas struktur yang tersedia, korosi kolom K1 (30x30 cm)  lantai  I  dan  pada  balok  BL1  (30/50  cm)  lantai  II  berada  pada  level  korosi  tinggi,  hasil  analisis pushover menunjukkan kapasitas dan kekakuan sruktur kondisi awal lebih besar daripada kondisi eksisting, level  kinerja  struktur  berada  pada  level  Immediate  Occupancy,  secara  struktur  kolom  lantai  I  tidak memerlukan perkuatan dimana kolom masih mempunyai kekuatan tersedia lebih besar daripada kekuatan perlu tetapi secara korosi perlu diberikan epoxy resin agar korosi yang terjadi tidak semakin parah. Kata  Kunci  :  Korosi  baja  tulangan,  Assessment  lapangan,  Analisis  Pushover,  dan  Metode  Perkuatan Struktur.

## Abstract
Corrosion is generally detrimental to materials and results in casualties when it occurs in buildings that are used  as  centers  of  human  activity.  The  Gampong  Merduati  shopping  building  is  one  of  the  buildings affected  by  corrosion  due  to  the  tsunami  water  that  occurred  in  2004.  This  study  aims  to  determine  the effect  of  reinforcing  steel  corrosion  on  the  performance  of  building  structures  by  conducting  field assessments. The quality of the concrete is tested using a hammer test and the level of corrosion is used by potential mapping. Two models of the building structure were made, namely the initial condition model and the  existing  condition  model,  then  the  structure  was  calculated  using  the  SAP2000  software.  The  loading method uses the push over method and then analyzes whether it is necessary to strengthen the structure of the reinforced concrete elements. The results showed that all the cracks that occurred affected the capacity of the building structure but the working load was still within the allowable limits of the available structural capacity, corrosion of the K1 column (30x30 cm) on the first floor and on the BL1 beam (30/50 cm) on the second floor were at high corrosion levels , the results of the pushover analysis show that the capacity and stiffness of the initial condition structure are greater than the existing conditions, the performance level of the  structure  is  at  the  Immediate  Occupancy  level,  structurally  the  first  floor  columns  do  not  require
reinforcement where the column still has available strength greater than the required strength but it needs to be corroded epoxy resin so that corrosion does not get worse.
Keywords:  Corrosion  of  reinforcing  steel,  Field  Assessment,  Pushover  Analysis,  and  Structural Reinforcement Methods.

## PENDAHULUAN
Korosi  umumnya  dapat  merugikan  dan  membahayakan  materi  bahkan  dapat mengakibatkan  korban  jiwa,  khususnya  apabila  korosi  terjadi  pada  struktur  bangunan  yang dijadikan  sebagai  pusat  aktivitas  kegiatan  manusia.  Korosi  atau  pengkaratan  merupakan  suatu proses  yang  menyebabkan  material  logam  terdegradasi  yang  diakibatkan  oleh  reaksi  elektro kimia  dengan  senyawa  lain  yang  ikut  bereaksi  di  lingkungan  material  tersebut  berada.  Korosi yang tejadi pada beton bertulang dapat mengurangi umur layan bangunan dan dapat mengurangi kapasitas dari struktur beton bertulang. Adapun hubungan antara korosi terhadap berkurangnya kapasitas  struktur  beton  bertulang  diakiabatkan  oleh  korosi  pada  baja  tulangan  mengurangi diameter  tulangan  sehingga  luas  tulangan  menjadi  lebih  kecil  dari  luas  tulangan  awal.  Struktur beton  bertulang  dapat  mengalami  korosi  terutama  untuk  struktur  yang  tidak  terlindung,  dekat dengan garis pantai ataupun pernah terendam air laut pada saat terjadinya tsunami.
Adapun  tujuan  daripada  penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  level  keparahan  korosi baja  tulangan  yang  terjadi  pada  bangunan  tipikal  pertokoan  Gampong  Merduati  dengan menggunakan metode potensial mapping, mengetahui perbandingan kurva kapasitas dari analisis pushover pada bangunan tipikal pertokoan Gampong Merduati pada kondisi awal dengan kondisi eksisting,  mengetahui  perbandingan performance  point dan  level  kinerja  bangunan  tipikal pertokoan  Gampong  Merduati  dengan  metode  ATC-40,  mengetahui  kekuatan  tersedia  dari kolom  yang  terkorosi  sehingga  diperlukan  perkuatan  atau  tidak,  dan  memberikan  rekomendasi metode  perbaikan  struktur  yang  tepat  dan  efisien  pada  bangunan  tipikal  pertokoan  Gampong Merduati apabila diperlukan perkuatan struktur.

## KAJIAN PUSTAKA

## A. Baja Tulangan di dalam Beton
Dalam  asumsi  perencanaan  dan  analisis  struktur  beton  bertulang  bahwa  lekatan  (bond) batang  baja  tulangan  dengan  beton  yang  mengelilinginya  berlangsung  sempurna  tanpa  terjadi pergelinciran  atau  pergeseran  (slip).  Umumnya  baja  tulangan  di  dalam  beton  berada  dalam lingkungan basa kuat dengan nilai  pH ±12,5. Keadaan ini terjadi karena beton mengandung 20- 30%  Kalsium  Dihidrosida  (Ca(OH) 2 ).  Lingkungan  basa  kuat  ini  memberikan  perlindungan terhadap  baja  tulangan  di  dalam  beton  dari  serangan  korosi  karena  baja  tulangan  di  dalam lingkungan basa kuat menjadi pasif. 1
1 F. Fahirah, ―Korosi Pada Beton Bertulang Dan Pencegahannya,‖ SMARTek 5, no. 3 (2012).

## B. Korosi Baja Tulangan
Pada  proses  korosi  baja  tulangan  menghasilkan  suatu  senyawa  baru  yaitu  karat (Fe2O3.nH2O).  Perubahan  baja  menjadi  karat  akan  menyebabkan  pertambahan  volume  kurang lebih 600% dan akan menyebabkan ekspansi beton dan keretakan. 2 Secara umum reaksi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:
Reaksi Anodik :
Fe Fe e H H H Fe H Fe ( H ) Fe ( H ) H Fe ( H ) Karat Reaksi Katodik : H e - H H sam H H   H ksigen H e ( H ) etral

## C. Pencegahan Korosi pada Beton Bertulang
Salah satu pencegahan korosi adalah mengusahakan beton yang kompak dan rapat serta homogen.  Dengan  parameter  slump  test  beton,  George  Dreux  membuat  tabel  hubungan  antara kekentalan beton dan cara pemampatan dengan parameter slump test seperti terlihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Hubungan Antara Kekentalan Beton
No Slump test (cm) Kekentalan Beton Cara Pemampatan 1 0 – 2 Sangat kental Getaran tinggi 2 3 – 5 Kental Getaran agak tinggi 3 6 – 9 Plastis Getaran normal 4 10 – 13 encer Ditusuk-tusuk dan dipukul-pukul 5 Lebih dari 13 Sangat encer sampai cair Agak ditusuk-tusuk dan dipukul-pukul Sumber : Fahirah F. 3

## D. Site Assesment
Pekerjaan assessment di  lapangan  diawali  dengan  pengumpulan  dan  pengkajn As  Built Drawing , pengukuran dimensi komponen struktur, pengecekan susunan diameter tulanngan dan pengujian  kuat  tekan  beton. 4 Pekerjaan assessment dan  desain  perbaikan/perkuatan  struktur beton  bertulang  ini  didasarkan  kode  ACI  318-19:  2019 (Building  code  requirements  for structural  concrete) ,  ACI  562-19:  2019  ( Code  requirement  for  assesment,  repair  and rehabilitation  of  existing  concrete  structures  and  commentary ),  ASTM  C805/C805M-18:  2018
2 gus  Purwanto,  ―Korosi  Baja  Tulangan  Serta  Penggunaan   ditif  Untuk  Proteksinya,  Jurnal Gema Teknik,‖ Jurnal Gema Teknik 16, no. 1 (2003).
3 Fahirah, ―Korosi Pada Beton Bertulang Dan Pencegahannya.‖
4 .  Muyasir,  M.  Hasan,  dan  M.   fifuddin,  ―Shear  Failure  of  Building  Floor  Beams  Due  to December  7,   0 6  Pidie  Jaya  Earthquake,‖ IOP  Conference  Series:  Materials  Science  and  Engineering 1087, no. 1 (2021), https://doi.org/10.1088/1757-899X/1087/1/012023.
(Standard  test  method  for  rebound  number  of  hardened  concrete) 5 ,  ASTM  C597-16:  2016 (Standard test method for pulse velocity through concrete) , ASTM C39/39M-18: 2018 (Standard test method for compressive strength of cylindrical concrete specimens) , ASTM C876-15: 2015 (Standard  test  method  for  corrosion  potentials  of  uncoated  reinforcing  steel  in  concrete) 6 , RILEM TCP-18 ( Measurement of hardened concrete carbonation depth) , ACI 440.2R-08: 2008 (Guide  for  the  design  and  construction  of  externally  bonded  FRP  systems  for  strengthening concrete structures) , ASCE/SEI 41-17 (Seismic evaluation and retrofit of existing buildings) . 7

## E. Potential Mapping
Merujuk  pada  Laporan  Akhir  Pekerjaan Assessment  At  Blending  Silo  &  Clinker  Silo Area Half-Cell Potential Mapping salah satu metode pengujian korosi tanpa merusak beton dan banyak  digunakan  untuk  mendeteksi  indikasi  terjadinya  korosi  pada  baja  tulangan  di  dalam beton.  Gambar  1  memperlihatkan  skema  metode  pengukuran  dari  half-cell  potential  mapping yang digunakan sehingga dapat diprediksi lokasi terjadinya korosi pada beton bertulang.
Gambar 1. Skema Metode Pengukuran Half-Cell Potential Mapping Sumber : R. Andriman, dkk. 8
Tabel  2.  memberikan  kriteria  dalam  menentukan  level  resiko  korosi  yang  terjadi  pada baja tulangan. ASTM C876 adalah standar yang digunakan untuk menginterpretasikan data nilai potensial korosi.
5 ASTM C805/C805M-18, Standard test method for rebound number of hardened concrete (West Conshohocken: ASTM International, 2018).
6 ASTM C876-15, Standard test method for corrosion potentials of uncoated  reinforcing steel in concrete (West Conshohocken: ASTM International, 2016). 7 Muttaqin  Hasan  dkk.,  ―Crack  and  Strength   ssessment  of  Reinforced  Concrete  Cement  Plant Blending  Silo  Structure,‖ Materials  Today:  Proceedings ,  3rd  International  Congress  on  Materials  & Structural Stability, 58 (2022), https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.02.171.
8 Ramzi   driman  dkk.,  ―Improving  Half-Cell  Potential  Survey  Through  Computational  Inverse nalysis  For  Quantitative  Corrosion  Profiling,‖ Case  Studies  in  Construction  Materials 16  (2022), https://doi.org/10.1016/j.cscm.2021.e00854.
Tabel 2. Kriteria Korosi Menurut ASTM C876
Elektrode Referensi (mV) Resiko Korosi Cu/CuSO 4 Ag/AgCl Standar Hidrogen Calomel > (– 200) >  (–100) > (+120) > (–80) Resiko Korosi Rendah (– 200) s.d (– 350) (–100) s.d. (– 250) (+120) s.d. (– 30) (–80) s.d. (–230) Resiko korosi sedang < (–350) < (– 250) < (–30) < (–230) Resiko korosi tinggi < (–500) < (– 400) < (–180) < (–380) Resiko korSosi berat Sumber : R. Andriman, dkk. 9

## F. Pembebanan Sturktur
Pembebanan  yang  diinput  pada  model  struktur  berupa  beban  mati,  beban  hidup,  dan beban  gempa.  Merujuk  pada  SNI  1727  beban  mati  adalah  berat  seluruh  bahan  konstruksi bangunan  gedung  yang  terpasang.  Beban  hidup  adalah  beban  yang  diakibatkan  oleh  pengguna dan  penghuni  bangunan  gedung.  Beban  gempa  adalah  semua  beban  statik  ekuivalen  yang bekerja  pada  gedung  atau  bagian  gedung  yang  menirukan  pengaruh  dan  gerakan  tanah  akibat gempa tersebut. 10

## G. Kombinasi Pembebanan
Berdasarkan SNI 1726 Pasal 4.2, faktor-faktor dan kombinasi  beban untuk beban mati nominal,  beban  hidup  nominal  dan  beban  gempa  nominal  yang  harus  ditinjau  adalah  sebagai berikut: 11
U = 1,4 D (2.1)
U = 1,2 D + 1,6 L + 0,5 (L r atau R) (2.2)
U = 1,2 D + 1,6  (L r atau R) + (L atau 0,5W)  (2.3) U = 1,2 D + 1,0 W + L + 0,5 (L r atau R) (2.4) U = 0,9 D + 1,0 W (2.5) U = 1,2 D + E + L (2.6) U = 0,9 D + E (2.7)
9 Adriman dkk. 10 Badan  Standarisasi  Nasional, Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  1727-2013 :  Beban  Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain (Jakarta, 2013).
11 Badan  Standarisasi  Nasional, Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  1726-2019 :  Tata  Cara Perencanaan Ketahana Gempa Untuk Struktur Bangunana Gedung dan Non Gedung (Jakarta, 2019).
Keterangan : U = beban ultimit ; R = beban hujan ; D = beban mati ;  W = beban angin ; L = beban hidup ;  E = beban gempa ; Lr = beban hidup atap ;

## H. Analisis Pushover
Menurut  SNI  1726,  analisis  statik  beban  dorong  ( pushover )  adalah    suatu  analisis nonlinier  statik,  yang  dalam  analisis  pengaruh  gempa  rencana  terhadap  struktur  bangunan gedung  dianggap  sebagai  beban  statik  pada  pusat  massa  masing-masing  lantai,  yang  nilainya ditingkatkan  secara  berangsur-angsur  sampai  melampaui  pembebanan  sehingga  menyebabkan terjadinya  pelelehan  (sendi  plastis)  pertama  di  dalam  struktur  bangunan  gedung,  kemudian dengan  peningkatan  beban  lebih  lanjut  mengalami  perubahan  bentuk  pasca-elastik  yang  besar sampai mencapai target peralihan yang diharapkan atau sampai mencapai kondisi plastis. 12

## I. Level Kinerja Menurut ACT-40
Menurut  ATC-40  ada  beberapa  level  kinerja,  dimana  tingkatan  kinerja  digambarkan kurva  hubungan  antara  perpindahan  lateral  dan  besar  gaya  yang  bekerja  atau  kurva  kapasitas. Kurva kapasitas menggambarkan plot dari total gaya geser dasar akibat gempa (V) pada struktur, untuk  berbagai  kenaikan  pembebanan  dan  perpindahan  lateral  gedung  pada  atap  pada  tingkat gaya lateral tertentu. 13 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.
Gambar 2. Tipikal Kurva Kapasitas Pada Berbagai Tingkat Kinerja Struktur Sumber : ATC- 40 (1996)
12 Badan  Standarisasi  Nasional, Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  1726-2002 :  Tata  Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung (Jakarta, 2002).
13 ATC-40, Seismic  Evaluation  and  Retrofit  of  Concrete  Buildings,  Volume  I,  Seismic  Safety Commission (State of California: Seismic Safety Commission, 1996).

## J. Metode Perbaikan dan Perkuatan Struktur Beton Bertulang
Dalam  Laporan  Akhir  Pekerjaan Assessment  At  Blending  Silo  &  Clinker  Silo  Area disebutkan  bebrapa  metode  perbaikan  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi crack dengan injeksi  retak  dengan  metode low  pressure  injection dengan  spesifikasi  material epoxy  resin . Sedangkan untuk perbaikan defleksi dengan memasang steel beam sesuai perhitungan kebutuhan maupun proteksi permukaan beton dengan coating sebagai upaya menghambat proses karbonasi dan chloride  penetration ke  dalam  beton.  Beberapa  metode  perkuatan  struktur  beton  bertulang dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.
Gambar 3. Metode perbaikan dan perkuatan struktur beton bertulang Sumber : Laporan Akhir Pekerjaan Assessment At Blending Silo & Clinker Silo Area

## METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian
Objek yang dijadikan penelitian pada penulisan ini adalah Bangunan Tipikal Pertokoan yang terletak di Gampong Merduati, Kelurahan Bandar Baru, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh  Aceh,  Provinsi  Aceh.  Bangunan  tersebut  memiliki  2  (dua)  tingkatan/lantai  dengan  tinggi total bangunan yaitu 6,2 m.

## Data Objek Penelitian
Pada  penelitian  ini  data  yang  diperlukan  adalah  gambar  denah  Tipikal  Pertokoan Gampong  Merduati  yang  didapat  dari  hasil  pengukuran  lapangan,  data  kuat  tekan  beton  yang diperoleh  dari  pengujian hammer  test dan  data  korosi  baja  tulangan  yang  diperoleh  dengan metode potential mapping.

## Program dan Software yang digunakan
Pada  penelitian  ini  digunakan  beberapa  program  dan software yang  tujuannya  untuk membantu dan mempermudah dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian masalah penelitian. 1) SAP2000  V22 ,  program  ini  akan  digunakan  sebagai  alat  permodelan  struktur  bangunan  dan analisis dari struktur bangunan.
2) Microsoft  Excel  2016 ,  program  ini  akan  digunakan  untuk  menghitung  pembebanan  struktur serta menganalisis data hasil output dari program SAP2000 V22.
3) AutoCad  2022 ,  program  ini  akan  digunakan  untuk  penggambaran  gedung  (denah  gedung, denah balok dan ringbalk, denah kolom, denah plat lantai dan atap/dak)
Program dan Software yang digunakan
Tahapan penelitian yang dilakukan selama penelitian ini adalah sebagai berikut
1) Studi literatur
2) Pengumpulan data
3) Pemodelan 3D
- Dasar kolom diasumsikan jepit (tidak melakukan analisis struktur bawah)
- Kolom, balok, dan ringbalk dimodelkan sebagai frame
- Plat lantai dan atap/dak dimodelkan sebagai Shell-Thin
4) Perhitungan pembebanan
5) Analisis static pushover
6) Hasil analisis
- Level kinerja dari bangunan yang diteliti berdasarkan kondisi eksisting.
7) Metode perkuatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Korosi
Hasil  pengujian potential  mapping pada  area  bagian  bawah  (titik  1  dan  2)  kolom  K1 (30x30)  cm  didapat  distribusi  nilai  potensial  antara  (-357)  dan  (-322)  mV,  pada  area  bagian tengah (titik 3 dan 4 ) kolom K1 (30x30) cm didapat distribusi nilai potensial antara (-465) dan (- 136) mV, dan pada area bagian atas (titik 5 dan 6 ) kolom K1 (30x30) cm didapat distribusi nilai potensial antara (-311) dan (-291) mV. Berdasarkan kriteria ASTM C876 , nilai potensial mapping pada  kolom  K1  (30x30)  cm  baik  pada  bagian  bawah,  tengah  dan  atas  memiliki  level  korosi menengah sampai dengan Tinggi. Gambar 4  menunjukkan grafik sebaran nilai potensial korosi pada kolom K1 (30x30) cm.
Hasil pengujian potensial mapping pada area plat PL1 (t=20 cm) lantai II (titik 1, 2, dan 3)  didapat  distribusi  nilai  potensial  antara  (-428),  (-478),  dan  (-480)  mV.  Berdasarkan  kriteria ASTM  C876 ,  nilai  potensial mapping pada  plat  PL1  (t=20  cm)  lantai  II  memiliki  level  korosi tinggi. Gambar 5 menunjukkan grafik sebaran nilai potensial korosi pada plat PL1 (t=20 cm).
Gambar 4. Sebaran nilai potesial korosi kolom
K1 Gambar  5.  Sebaran  nilai  potesial  korosi plat PL1

## Hasil Analisis Pushover
Dari Gambar 6 dan 7 dapat dilihat bahwa kurva pushover pada kondisi awal lebih kaku dibandingkan  dengan  kondisi  eksisting,  terjadinya  penurunan  kekakuan  struktur  bangunan diakibat oleh korosi baja tulangan  yang terjadi pada kolom dan juga berdampak pada kapasitas strukturnya.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  perilaku  kondisi  awal  lebih  baik  dalam menahan beban gempa daripada kondisi eksisting.
Gambar 6. Kurva kapasitas arah X ( Pushover X )
Gambar  7. Kurva  kapasitas  arah  Y
( Pushover Y )
322 357 [VALUE] [VALUE] [VALUE] [VALUE] 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1 2 3 4 5 6 P O TEN SIA L KO R O SI ( -MV ) TITIK [VALUE] [VALUE] [VALUE] 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1 2 3 Po te ns ial K o ro si ( -m V ) Titik 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 0.000 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.080 0.090 0.100 0.110 0.120 0.130 Bas e F o rc e (k N ) Displacement (m) Pushover Arah X Kondisi Eksisting Pushover Arah X Kondisi Awal 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 Bas e F o rc e (k N ) DIsplacement (m) Pushover Arah Y Kondisi Eksisting Pushover Arah Y Kondisi Awal

## Performance Point
Hasil kurva performance point pada arah x dan arah y dari Bangunan Tipikal Pertokoan Gampong Merduati dapat dilihat pada Gambar 8 dan Gambar 9 dibawah ini :
Gambar  8. Kurva performnace  point Arah X
Gambar  9. Kurva performnace  point Arah
Y

## Level Kinerja
Tabel 3. Level Kinerja Maximum total drift ratio Maximum inelasctic  ratio Arah X Arah Y Arah X Arah Y 0,00121 0,00125 0,00035 0,00034
Berdasarkan ATC-40  Table  11-2 nilai Maximum  Total  Drift  Ratio <  0,01  dan    nilai Maximum  inelasctic    ratio <  0,005  masuk  kedalam  kategori  tingkat  kinerja  struktur SP-1 Immediate Occupancy (IO) .

## Hasil Analisis Struktur
Kolom  yang  mengalami  pengurangan  luas  tulangan  akibat  korosi  yaitu  kolom  K1 (30x30 cm). Diagram interaksi kekuatan kolom diplot berdasarkan hubungan beban aksial tekan dan  momen  yang  bekerja  pada  kolom  (ultimit),  besarnya  kekuatan  tersedia  (aktual)  serta besarnya kekuatan desain. Diagram interaksi kekuatan kolom diperlihatkan pada Gambar 10.
0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.21 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 S p ek tr al P er ce p atan S a (g) Spektral Perpindahan Sd (m) Capacity Spectrum (C) Demand Spectrum (D) 0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.21 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 S p ek tr al P er ce p atan S a (g) Spektral Perpindahan Sd (m) Capacity Spectrum (C) Demand Spectrum (D)
Gambar  10  memperlihatkan  diagram  interaksi  kolom  K1  (30x30  cm)  yang  mana masih  memiliki  kekuatan  tersedia  (aktual)  lebih  besar  dari  kekuatan  perlu  (ultimit)  sehingga tidak perlu dilakukan perkuatan struktur.

## Perbaikan Struktur
Berdasarkan  diagram  interaksi  kekuatan  kolom  dan  besasrnya  kekuatan  perlu menunjukkan  bahwa  kolom  yang  terkorosi  yaitu  K1  (30x30 cm)  mempunyai  kekuatan  tersedia yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  kekuatan  perlu  sehingga  kolom  masih  cukup  kuat  dan mampu  memikul  beban  yang  bekerja  sebagaimana  disyaratkan  dalam  SNI  1727-2013  dan  SNI 1726-2019. Oleh karena itu, pada kolom tersebut tidak perlu dilakukan perkuatan struktur hanya saja perlu dilakukan perbaikan struktur injeksi epoxy resin dengan mengisinya ke dalam beton- beton  yang  telah  mengalami  retak  sekaligus  memperbaiki  kerusakaan  struktur  tersebut  dan mencegah bertambah parahnya korosi yang terjadi.

## KESIMPULAN
Hasil  potential  mapping  pada  K1  (30x30  cm)  dan  plat  PL1  (t=20  cm)  keseluruhan berada pada level korosi menengah sampai dengan tinggi. Analisis pushover menunjukkan pada kondisi  awal  keseluruhan  analisis  telah  mencapai  titik  kontrol displacement sedangkan  pada kondisi  eksisting  tidak  tercapai,  hal  demikian  menunjukkan  kapasitas  dan  kekakuan  struktur kondisi awal lebih besar dari kondisi eksisiting. Nilai performance point untuk kondisi bangunan tipikal pertokoan Gampong Merduati saat ini, untuk arah x Sa = 0,12; Sd = 0,004640 dan arah Y Sa = 0,12 ; Sd = 0,004889. Maximum total drift ratio dan Maximum inelasctic ratio dalam arah x adalah  0,000748  dan  0,001722  sedangkan  dalam  arah  y  adalah  0,000789  dan  0,001211. Berdasarkan  ATC  40  pasal  4.4.3.1  kesemua  nilai tersebut  menunjukkan  bahwa  kinerja  struktur bangunan  berada  pada  level Immediate  Occupancy yaitu  bangunan  aman  saat  terjadi  gempa, risiko  korban  jiwa  dan  kegagalan  struktur  tidak  terlalu  berarti,  gedung  tidak  mengalami kerusakan berarti dan dapat segera difungsikan kembali. Berdasarkan diagram interaksi kekuatan
-250 -50 150 350 550 750 950 0 10 20 30 40 50 60 P( kN ) Momen (kN.m) Plot Gaya dan Momen Ultimit Plot Gaya dan Momen Aktual Plot Gaya dan Momen Desain
kolom  dan  besarnya  kekuatan  perlu  menunjukkan  kolom  K1  (30x30  cm)  mempunyai  kekuatan tersedia  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  kekuatan  perlu  sehingga  semua  kolom  masih mampu  memikul  beban  yang  bekerja  sebagaimana  disyaratkan  dalam  SNI  1727-2013  dan  SNI 1726-2019.  Berdasarkan  hasil  dari  analisis  pushover  dan  nilai  yang  didapat  dari  performance point  maka  struktur  bangunan  tipikal  pertokoan  Gampong  Merduati  tidak  perlu  dilakukan perbaikan, hanya saja beton yang sudah terkelupas pada bagian kaki kolom diberikan e poxy resin agar tidak memperparah korosi baja tulangan.

## SARAN
Pada  penelitian  ini,  analisis  dan  pengujian  tulangan  terkorosi  hanya  dilakukan  pada kolom  lantai  I,  sebaiknya  juga  dilakukan  pada  kolom  lantai  II.  Hal  ini  dikarenakan  bisa  jadi korosi  tulangan  telah  menjalar  hingga  ke  kolom  yang  diatasnya.  Perlu  pemodelan  lebih  lanjut pada gedung dengan tulangan terkorosi tidak hanya pada kolom lantai I melainkan pada kolom lantai  II.  3.  Perlu  dilakukan  pengujian Ultrasonic  Pulse  Velocity (UPV)  dimana  pengujian  ini dilakukan  untuk  mengetahui  kepadatan  beton  dengan  menggunakan  cepat  rambat  gelombang yang ditembakkan kedalam beton dan juga dilakukan pengujian karbonasi yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh beton telah mengalami karbonasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriman, Ramzi, Israr Bin M. Ibrahim, Syifaul Huzni, Syarizal Fonna, dan Ahmad Kamal Ariffin. ―Improving  Half-Cell  Potential  Survey  Through  Computational  Inverse  Analysis  For Quantitative  Corrosion  Profiling.‖ Case  Studies  in  Construction  Materials 16  (2022). https://doi.org/10.1016/j.cscm.2021.e00854.
ASTM C805/C805M-18. Standard test method for rebound number of hardened concrete . West Conshohocken: ASTM International, 2018.
ASTM C876-15. Standard test method for corrosion potentials of uncoated  reinforcing steel in concrete . West Conshohocken: ASTM International, 2016.
ATC-40. Seismic  Evaluation  and  Retrofit  of  Concrete  Buildings,  Volume  I,  Seismic  Safety Commission . State of California: Seismic Safety Commission, 1996.
Badan  Standarisasi  Nasional. Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  1726-2002 :  Tata  Cara Perencanaan  Ketahanan  Gempa  untuk  Struktur  Bangunan  Gedung  dan  Nongedung . Jakarta, 2002.
———. Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  1726-2019 :  Tata  Cara  Perencanaan  Ketahana Gempa Untuk Struktur Bangunana Gedung dan Non Gedung . Jakarta, 2019.
———. Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  1727-2013 :  Beban  Minimum  untuk  Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain . Jakarta, 2013.
Fahirah, F. ―Korosi Pada Beton Bertulang Dan Pencegahannya.‖ SMARTek 5, no. 3 (2012).
Hasan, Muttaqin,  zzaki Mubarak, Rijalul Fikri, dan Mahlil. ―Crack and Strength  ssessment of Reinforced  Concrete  Cement  Plant  Blending  Silo  Structure.‖ Materials  Today:
Proceedings ,  3rd  International  Congress  on  Materials  &  Structural  Stability,  58  (2022). https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.02.171.
Muyasir,   .,  M.  Hasan,  dan  M.   fifuddin.  ―Shear  Failure  of  Building  Floor  Beams  Due  to December  7,   0 6  Pidie  Jaya  Earthquake.‖ IOP  Conference  Series:  Materials  Science and Engineering 1087, no. 1 (2021). https://doi.org/10.1088/1757-899X/1087/1/012023. Purwanto,   gus.  ―Korosi  Baja  Tulangan  Serta  Penggunaan   ditif  Untuk  Proteksinya,  Jurnal Gema Teknik.‖ Jurnal Gema Teknik 16, no. 1 (2003).